H. Metzke, Ueber die Darstellung* von künstlichem Skorodit. 169 



Ueber die Darstellung von künstlichem Skorodit. 

 Von H. Metzke. 



Kostock i. M., Februar 1898. 

 Im Universitätslaboratorium zu Rostock mit einer Arbeit über Ferri- 

 arseniate beschäftigt, habe ich krystallinische, dem Skorodit nahestehende 

 Verbindungen erhalten. Da meine Darstellungsmethode von derjenigen 

 abweicht, nach welcher L. Bourgeois und Verneuil 1 den Skorodit erhalten 

 haben, so erlaube ich mir, dieselbe mitzutheilen. 



I. Versuch. 4 g eines Präparates von der Zusammensetzung: 



Fe 2 3 , 3As 2 5 , 17H 2 



wurden mit 10 g As 2 O ö , 20 g H 2 und 1 ccm rückstandfreiem H 2 2 in 

 ein Rohr eingeschmolzen und 14 Tage bei 150° C. erhitzt. Das amorphe 

 saure Ferriarseniat verwandelte sich vollständig in ein Pulver glänzender 

 Krystalle. Ein kleiner, nicht für eine Analyse ausreichender Theil davon 

 waren gut ausgebildete, hellgrünlichblaue Krystalle mit glänzenden Flächen. 

 Dieselben waren für eine Messung zu klein. Unter der Lupe zeigten sie 

 aber deutlich die in Naumann-Zirkel, Elemente der Mineralogie. 11. Aufl. 

 1881. S. 478. Fig. 1 abgebildete Combination (100), (111), (120) des Skorodits 

 und darüber noch die Formen (001) und (101). Die Hauptmenge des Pulvers 

 "bestand aus kleineren, glänzenden, durchsichtigen, gelbgrünen, rhombischen 

 Krystallfragmenten einer anscheinend nicht doppelbrechenden Substanz. Die 

 Analyse dieses von dem Skorodit nach Möglichkeit befreiten Körpers ergab : 



Molec.-Verh. 



Fe 2 3 38,48 1,005 



As 2 5 55,03 1,000 



H 2 (Differenz; 6,49 1,505 



100,00 



Diese Zahlen stehen gerade in der Mitte der von den Verbindungen : 

 Fe 2 3 , As 2 5 , H 2 und Fe 2 3 , As 2 5 , 2H 2 



geforderten. Es scheint indessen wahrscheinlicher, dass die Mischung aus 

 Fe 2 3 , As 2 5 , H 2 mit ca. 17,4 °/ Skorodit bestand, denn eine beträcht- 

 liche Menge kleiner Skoroditkry stalle waren in dem Gemenge zurück- 

 geblieben. 



II. Versuch. 4 g eines Ferriarseniats von der Zusammensetzung: 



29,37 o/o Fe 2 3 , 39,73% As 2 5 , 30,90 °/ H 2 

 wurden mit 2,3 g As 2 6 und 30 g H 2 in ein Rohr eingeschmolzen und 

 4 Tage bei 80° C. erhitzt. Die Flüssigkeit gelatinirte zunächst und schied 

 dann einen krystallinischen , grünlich weissen Niederschlag ab von der 

 Zusammensetzung : 



1 Doelter, Allgemeine chemische Mineralogie. S. 165. 



11* 



